Поливы керамических изделий XVII-нач. Xviii В. Из г. Быхова (Беларусь)

И. Е. Раханский, И. И. Синчук

ПОЛИВЫ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ XVII-НАЧ. XVIII В.

ИЗ Г. БЫХОВА

Статья посвящена рассмотрению коллекции поливной посудной и отделочной керамики XVII-нач. XVIII в. Быховской синагоги (Беларусь). Автор приводит и анализирует результаты исследования минерального состава полив.

Ключевые слова: Беларусь, Быхов, керамика, поливы.

I. E. Rakhansky, I. I. Sinchuk

GLAZING CERAMIC PRODUCTS OF THE XVII-XVIII cc. FROM BYKHOV

The article is devoted to the description of the collection of glazed pottery and decorative ceramics of the XVII-the beginning of the XVIII century of Bykhovskaya synagogue (Belarus). The author brings and analyzes the results of glazing mineral composition.

Keywords: Belarus, Bykhov, pottery, glazing.

Археолого-архитектурное исследование памятника архитектуры XVII в. бывшей Быховской синагоги производилось в 1988-1989 гг. археологической экспедицией Института «Белспецпроектреставрация» под руководством Синчука И. И. В течение двух лет на площади 144 м кв. было открыто 2746 фрагментов керамической бытовой посуды, среди которых 638 фрагментов поливных сосудов (442 фр. в 1988 г., 186 фр. в 1989 г.) и 417 фрагментов стенных изразцов, среди которых 314 фрагментов поливных изразцов (258 фр. в 1988 г. и 56 фр. в 1989 г) в культурном слое XVI-XIX вв. мощностью 0,6—1,1 м. Большая часть находок датируется XVII в. Образцы типичных цветов полив (глазури) были изучены физико-химическими методами. Для анализа были отобраны образцы поливной бытовой посуды, монохромных и полихромных изразцов XVII—нач. XVIII в.

Результаты комплексного изучения типичных цветов полив в значительной степени оказались неожиданными и отличаются от распространенных представлений о химическом составе полив керамических изделий «дотехногенного» времени [ср.: 5, с. 53, 58, 63;

1, с. 66, 84—87]1. Стоит отметить, что уже обращалось внимание на несоответствие представлений о пигментах полив и реальном состоянии вещей [4, с. 478; 2, с. 133].

При исследования полив определялся их минеральный и в отдельных образцах элементный состав. Минеральный состав исследовался посредством рентгенофазового анализа методам порошков. Элементный состав определялся микрозондовым анализом непосредственно по образцу.

При расшифровке рентгенограмм рентгенофазового анализа в некоторых образцах не удалось определить один из минералов (в таблице обозначен как «минерал — Х»).

1 В обоих монографиях использованы результаты количественного оптического спектрального анализа, выполненного В. А. Галибиным у ИИМК в Санкт-Петербурге.

Таблица 1

Результаты исследования минерального состава полив керамических изделий XVII-нач. XVIII в. из г. Быхова (в графе «№ по табл. 2» обозначены образцы, для которых

изучен химический состав)

№ № по табл. 2 Цвет поливы Полевой шпат Кварц Минерал Х

1. Прозрачная х х -

2. Желтый по белой глине х х

3. Желтый х х -

4. Охристый х х -

5. Зеленый х х -

6. х х -

7. х х -

8. х х -

9. х х -

10. *1 х х -

11. *2 х х -

12. *3 х х -

13. х х -

14. Бирюзовый х х х

15. *5 - х х

16. *6 Голубой - х х

17. *7 Белый и голубой - х х

Таблица 2

Результаты исследования элементного состава полив керамических изделий XVII-нач. XVIII в. из г. Быхова

№ Цвет поливы Основа 30-90% Примеси 10-15% Микропримеси 1-5%

1. Зеленый Pb Fe Cu

2. Pb Fe Cu

3. Pb Fe Cu

4. Pb Fe Cu

5. Бирюзовый Pb Cu; Si Fe

6. Голубой Pb; Si Sn; Fe Ti; P

7. Белый Pb; Si Fe; K; Sn; Cl Ti

4 J6

Рис. 1. Фрагменты зеленополивных изразцов I п. XVII в. из Быхава

Нормальное содержание окиси железа Fe2O3 в красной глине, которая служила основой для «болтушки» поливы, составляет 2-7% [3, с. 133]. Повышенное содержание железа свидетельствует в пользу использования соединений железа в качестве красителей, так как может быть достигнуто только специальными добавками.

В результате выполнения исследований можно сделать вывод, что образцы зеленых полив изготовлены из свинцовой шихты, зеленый цвет получен использованием меде- и железосодержащих красителей.

Матовые эмали получали с применением в качестве глушителя олова (скорее всего кальцину — обожженные вместе стружки металлического олова и свинца в пропорциях от 1:2 до 1:6).

Голубой цвет получали без использования кобальтосодержащих соединений. Наиболее вероятно применение минерала типа вивианита Fe3[PO4]*8H2O.

Минерал, который не определен (указан в таблице как «минерал — Х»), очевидно, является искусственным минералом, продуктом спекания и последующей перекристализации составных частей исходного материала.

Сравнительное изучение полив «новодельных» изразцов по образцам XVII в. производства «Росреставрации» (церковь Богоявления 1686 г. в Ярославле) показало, что для получения белого цвета реставраторы применяют тугоплавкую окись цинка (1800°C), для синего цвета применяется малодоступна ранее окись кобальта. Если судить по результатам петраграфических исследований керамики из Быхова, температура обжига керамических изделий находилась в пределах 600-900°C [6, с. 180]. Можно догадываться, что для производства аутентичных печных изразцов использовались более дешевые материалы и менее сложные технологии получения поливного покрытия.

Подводя итоги, можно отметить, что вся гамма цветов керамических изделий XVII-нач. XVIII в. из Быхова была получена красителями на базе только двух элементов — широко распространенных железа и меди. Прозрачная и зеленая полива, которая применена как для сосудов, так и для печных изразцов, принципиально не отличаются. Очевидно, что изучение состава полив ждёт своих исследователей.

Литература

1. Ганецкая I. У Маёлжа на Беларусі у ХІ-ХУПІ стст. Мн., 1995.

2. Зайцева О. Е. Поливная посуда второй половины ХУІ-ХУІІ вв. из Друи и Дисны // Гістарьічна-археалагічньї зборнік № 10. Мн., 1996.

3. Зайцева О. Е., Синчук И. И. Дымленая посуда ХУ-ХІХ вв. из г. Несвижа // Праблемы развіцця яурэйскай культуры на Беларусі. Мінск, 3-4 сакавіка 1993 г. Мінск, 1993.

4. Здановіч Н. І., Раханскі І. Я., Сінчук І. І., Філонау Б. А. Паліва // Археалогія і нумізмагака Беларусі. Мінск, 1993.

5. Здановіч Н. І., Трусау А. А. Беларуская паліваная кераміка ХІ-ХУІІІ стст. Мн., 1993.

6. Ляукова Т., Сінчук І. Петраграфічнае вывучэнне археалагічнай керамікі з раскопак у Магілёве і Быхаве // З глыбі вякоу. Наш край: Гісторыка-культуралагічны зборнік. Мн., 1992.